414 



Nat u rwissunsch ältliche Rundschau. 



Nr. 33. 



nach den Umständen als blosse, oft unendlich feine 

 Trübung, oder als ausgebildete Krystallisation. 



Wie sich nun die Dinge im Einzelnen gestalten, 

 werden die nachstehenden in dieser Richtung ange- 

 stellten Beobachtungen am besten veranschaulichen. 



Am längsten, schon im Glashüttenbetrieb, ist die 

 Thatsache bekannt, dass das fertige Tafel- und 

 Spiegelglas, so wie es verarbeitet wird, 2 bis 3 Proc. 

 Natriumsulfat enthält, ohne irgend welche Beein- 

 trächtigung der Klarheit des Glases. Vom Wasser 

 wird dieses sonst so leicht lösliche Natriumsulfat 

 nicht ausgezogen. Es gehört übrigens unter die 

 in schmelzenden Silicaten schwerer löslichen Körper; 

 ein Ueberschuss wird, wie dies stets der Fall, von 

 dem feurigen Flusse ausgestossen und schwimmt (als 

 sogenanute Glasgalle) oben auf. 



Als ein in der Schmelzhitze leichtflüssiger, eigen- 

 tümlicher Bestandtheil des Satzes gewisser Glas- 

 arten (Milchglas) spielt das Calciuraphosphat 

 eine Rolle in der Praxis. 



Sätze mit 13 proc. Beinasche und darüber, bis 

 20 Proc, schmelzen noch leicht zu blankem Glas, 

 das bei rascherer Abkühlung auch blank erstarrt, 

 sich aber beim Wiedererwärmen milchig trübt („an- 

 läuft"). Der ausgeschiedene Körper erscheint unter 

 dem Mikroskop als äusserst subtiler, feinzertheilter 

 Niederschlag im klaren Glase, ohne erkennbare Form 

 der Theilchen. Nach sehr verzögerter Erkaltung 

 (24 Stunden) findet man anstatt oder neben der 

 Trübung wohlausgebildete Krystalle in reichlicher 

 Menge. Sie werden nach dem Zerreiben des Glases 

 von verdünnter Chlorwasserstoffsäure ausgezogen. 

 Sie sind nach der Analyse aber nicht drei- sondern 

 zweibasisches Phosphat des Calcium. 



Viel weitgehender als die des Calciumphosphats 

 ist die Löslichkeit der Kieselerde. Ein zu voll- 

 kommenem Glase schmelzender Satz, der an sich 

 schon 50 Proc. Kieselerde enthält, nahm im feurigen 

 Flusse in den damit angestellten Versuchen nach 

 einander 40, selbst 70 und sogar über 100 Proc. 

 Kieselerde auf. Das lautere Glas aller drei Zusätze 

 verhält sich den zugefügten Mengen der Kieselerde 

 entsprechend zunehmend strengflüssiger und trotz 

 des vollkommenen Flusses auffallend zähflüssig und 

 fadenziehend. 



Schon diese Eigenschaft weist ziemlich deutlich 

 darauf hin , dass man in dem Schmelzproduct ein 

 Gemenge von Silicat mit überschüssiger, darin auf- 

 gelöster Kieselerde vor sich habe; noch bestimmter 

 thut dies das Verhalten bei der Abkühlung. Bei ab- 

 sichtlich verlangsamter Kühlung bleiben die beiden 

 ersten Schmelzen noch blank, nur die letzte, mit 

 mehr als dem gleichen Gewichte Sand geschmolzene, 

 und einem Gehalt von 90 Proc. Kieselerde , giebt 

 reichliche Ausscheidungen, theils milchglasartig fein 

 zertheilte, theils strahlig krystalliuische, theils aber 

 auch in regelmässigen, dem Tridymit ähnlichen 

 Sechsecken. — Die Krystalle aus obigem kalk- 

 und alkalihaltigen Glase lassen sich durch Auf- 

 schliessen nicht isoliren ; dies geht jedoch sehr gut 



aus Glasflüssen mit Saud und alkalischeu Carbonaten 

 allein. Ein Satz aus 1 Gewichtstheil Kaliumcarbonat 

 mit 2 Gewichtstheilen Sand fünf Stunden lang dureh- 

 geschmolzen und langsam erkaltet , ist vollständig 

 kristallinisch entglast. Aufgeschlossen miWerdünn- 

 tem Chlorwasserstoff, hinterlässt die Schmelze nach 

 Beseitigung der Kieselgallerte etc. ein Krystallmehl 

 aus reiner Kieselerde nach der Analyse. Bemerkens- 

 werth ist, dass dasselbe Glas an der Luft Kohlen- 

 säure und Wasser anzieht, aber luftbeständig ist, 

 wenn es rasch erkaltet. 



In ähnlichem Sinne, wie das Calciumphosphat, hat 

 das Zinnoxyd (Zinnasche) in der Glasindustrie 

 Anwendung zu undurchsichtigen, weissen Emaileu 

 (Email der Uhrzifferblätter u. s. w.) gefunden. Auch 

 das Zinnoxyd gehört zu den reichlich — wenn auch 

 nicht in dem Maasse wie Kieselerde — von Glas im 

 feurigen Fluss aufgenommenen Substanzen. Ein mit 

 7 Proc. , selbst ein mit 20 Proc. Zinnoxyd ge- 

 schmolzener Satz giebt beim raschen Erkalten noch 

 ein klares Glas, bei verlangsamter Abkühlung da- 

 gegen reichliche krystallinische Ausscheidungen, 

 unter dem Mikroskop in Gestalt von langgestreckten, 

 dünnen Nadeln. 



Sie lassen sich durch Aufschliessen der Schmelze 

 mit Flusssäure, von der sie nicht angegriffen werden, 

 isoliren und rein darstellen. Sie bestehen nach der 

 Analyse aus reiuem Zinnoxyd (SnOj). 



Die das Glas erfahrungsmässig strengflüssig 

 machende Thonerde wird in feurigem Fluss in be- 

 trächtlicher Menge vom Glase aufgenommen und 

 festgehalten, denn schon starke und gesteigerte Zu- 

 sätze von reiner Thonerde geben immer nur klare, 

 auch bei langsamer Abkühlung von Trübung freie 

 Schmelzen. 



Erst Zusätze im gleichen Gewichte des Satzes 

 geben auf diesem Wege , dann aber reichliche Aus- 

 scheidungen. Eine solche Schmelze erscheint dem 

 blossen Auge als eine durchscheinende, dem Wachs 

 ähnliche Masse, die sich unter dem Mikroskop in eine 

 klare, nach allen Richtungen mit wohl ausgebildeten, 

 scharf abgeschiedenen Krystallen durchsetzte Grund- 

 masse auflöst. Die Krystalle von hohem Glänze 

 widerstehen der Flusssäure und verdünnten Mineral- 

 säuren ; sie erweisen sich mit diesen Mitteln ab- 

 geschieden und gereinigt, nach der Analyse als reine 

 Thonerde (AL> 3 ) und die Schmelze enthält neben 

 37,2 Proc. chemisch gebundener noch 23,0 Proc. als 

 freie Krystalle abgeschiedene Thonerde. 



Aehnliche Erscheinungen , wie bei der Thonerde, 

 aber noch in weit stärkerer Ausprägung, treten beim 

 Eisenoxyd und den analogen Oxyden des Mangans 

 und Chroms auf. — ■ Ein Satz zu weissem Glas, mit 

 Zuschlag von 26 Proc. fein zerriebenem Blutsteiu ge- 

 schmolzen, liefert auch bei verlangsamter Abkühlung 

 ein tiefduukles , fast schwarzes , gut geflossenes Glas 

 von Muschelbruch , aber selbst unter Vergrösserung 

 noch frei von Ausscheidung; ebenso nach dreimal 

 gesteigertem Znsatz. Erst bei der vierten Steigerung, 

 mit der die Schmelze auf einen Gesammteisengehalt 



